(JGG recherches expérimentales 



iG. Conclusions des expériences dont les résultats sont 

 exposés dans le tableau portant la date du 3 février i845. 



i° Les peintures avaient été préparées de la manière sui- 

 vante :pour chacune d'elles on avait pesé 10 grammes d'huile 

 de lin, et le chef de l'atelier de peinture du Muséum d'histoire 

 naturelle prenait ce qu'il jugeait convenable des deux blancs 

 de plomb, du blanc d'antimoine et du blanc de zinc dans des 

 quantités pesées d'avance. En pesant celles-ci après, je re- 

 connus les quantités qui étaient entrées dans chacune des 

 peintures. 



Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y avait pas de siccatif. 



La peinture au blanc de zinc, faite dans la proportion 

 indiquée, couvrait moins que la peinture à la céruse, mais 

 elle couvrait plus que la peinture au blanc d'antimoine. 



2° La dessiccation des peintures au blanc de plomb, au 

 blanc d'antimoine et au blanc de zinc a exigé pour chaque 

 peinture des temps fort différents. 



Le blanc de plomb n° 2. 



r r * couche .... 4 jours. 



2 e couche .... 3 1/2 jours. 



V couche .... 3 jours. 



10 1/2 



Il s'est produit un précipité, qu'on a séparé par la filtration, et qu'on a 

 lavé sur le filtre. 



La liqueur et les lavages s'étant troublés, on les a filtrés, et on a fini par 

 obtenir des liqueurs claires qui, évaporées à sec, et le résidu rougi, n'ont 

 laissé que o 8 ' ,008 de résidu. 



2 grammes de blanc de Lille, traités de la même manière, ont laissé 

 o 6r ,o33 de résidu insoluble. 



La solution précipitée par le gaz ammoniac, puis filtrée à plusieurs 

 reprises, a donné un liquide dont le résidu, fixe au rouge cerise, pesait 

 o 6 ' ,00g. 



